Изучение закономерностей структурообразования в цементном камне на механо-магнитоактивированной воде с добавкой ПВА

Изучение закономерностей структурообразования в цементном камне на механомагнитоактивированной воде с добавкой ПВА

С.В.Федосов, М.В.Акулова, Т.Е.Слизнева

Установлена взаимосвязь физико-механических свойств мелкозернистого бетона, вязко-пластичных свойств бетонных смесей на механомагнитоактивированной водной дисперсии поливинилацетата и фазовым составом цементного камня бетона1.

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, механомагнитная активация, поливинилацетатная дисперсия, прочность при сжатии, прочность при изгибе, подвижность бетонной смеси, динамическое рассеяние света, рентгенофазовый анализ.

Research of Regularity of a Structure Formation in the

Cement Stone Mixed by the Mechanoactivated Water

With the Polyvinyl Acetate Admixture. By S.V.Fedosov,

M.B.Akulova, T.E.Slizneva

The interdependence between physical-mechanical properties of the fine-grained concrete and visco-plastic properties of the concrete mix tempering by mechanical and magnetic activated polyvinyl acetate aqueous dispersion and phase composition of cement stone.

Keywords: fine-grained concrete, mechanical and magnetic activation, polyvinylacetate aqueous dispersion, compressive strength, bending strength, flowability of concrete, Dynamic Light Scattering, X-ray diffraction analysis.

Бетон на основе цемента является одним из самых востребованных современных строительных материалов. В то же время требования к эксплуатационным характеристикам бетонов, а также необходимость улучшения экологической обстановки на стройплощадках и экономии материальных ресурсов делают необходимым и актуальным поиск путей повышения качества бетонов при снижении их себестоимости [1]. Наиболее часто изменение свойств бетонов осуществляется химическими модификаторами [2-4]. Однако наилучшие показатели (прочность, удобоукладываемость и т.д.) достигаются при некоторой критической дозировке модификатора, после превышения которой эффект снижается [5]. Другим распространённым способом модифицирования бетона является более тонкий помол цемента [6; 7] или активация наполнителей [8], при которых увеличивается не только площадь контактной поверхности твёрдых состав-

1 Работа выполнена при поддержке научного проекта в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности. Контракт № 11.1798.2014/К.

ляющих, но и количество активных реакционноспособных центров, обеспечивающих повышенную степень гидратации активированного цемента. Способ твёрдофазной активации, безусловно, эффективен, но, в то же время, его осуществление требует значительных затрат электроэнергии. Более дешевым способом является жидкофазная активация, заключающаяся во внешнем энергетическом воздействии на воду затворения, содержащую функциональную добавку [9-11].

При интенсивном механическом воздействии, производимом в роторно-пульсационном аппарате (РПА), на водный раствор полимера происходит деструкция полимолекул с образованием большого числа активных групп, которые могут способствовать полимеризации органических молекул с образованием более сложных, чем исходные, полимерных структур. Кроме того, механолизу подвергается и вода, водородные связи которой перестраиваются, часть молекул подвергается ионизации [12; 13]. Возникающая в результате механообработки кавитация способствует развитию массо-обменных процессов, повышению температуры жидкости, образованию радикалов Н. и радикалов органических молекул. В результате структура раствора меняется. Подобные изменения сопровождаются не только повышением температуры, но и изменениями водородного показателя, удельной электропроводности [14].

Последующее омагничивание механоактивированного водного раствора приводит к ещё более глубокой перестройке сетки водородных связей и некоторой пространственной переориентации подвергшихся механодеструкции заряженных частиц растворённого вещества [15; 16]. Обработка воды затворения магнитным полем способствует повышению адсорбции воды поверхностью цементных зёрен, а, следовательно, и повышению расклинивающего давления, процесс гидратации происходит более полно, кроме того, возрастает подвижность бетонной смеси [16].

В данной работе изучали влияние механомагнитной активации (ММА) воды с органической добавкой на структуру и свойства мелкозернистого бетона. В качестве материалов использовали портландцемент М500 ДО (ГОСТ 30515), водопроводную воду (ГОСТ 23732). В качестве заполнителя использовали промытый природный песок и песок из отсевов дробления и их смеси из карьера «Хромцовский» Ивановской области (ГОСТ 8736). Для модифицирования бетона был выбран поливинилацетат - клей ПВА (ТУ 2241-001-478 0 0 87705), представляющий собой дешёвое и доступное вещество, действие которого сводится, в основном, к увеличению и со-

хранению подвижности бетонной смеси, а также проявляется в повышении прочности бетона и регулировании его структуры. В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 представлены результаты изучения свойств бетонов и бетонных смесей, в состав которых входила активированная и неактивированная вода с добавкой ПВА. Количество добавки в активированной водной системе выбрано в соответствии с рекомендациями [10].

Сопоставляя данные таблиц 1 и 2 и рисунок 1, можно убедиться в значительном повышении функциональности добавки в случае применения механомагнитной активации. Так, повышение прочности бетона при сжатии на 37% по сравнению с контрольным образцом без добавок было достигнуто при использовании для затворения водопроводной воды с 10% ПВА. Такое же повышение прочности при сжатии наблюдалось при использовании в составе бетона ММА раствора, содержащего ПВА в количестве всего лишь 0,05% массы цемента. Предел прочности при изгибе в случае ММА воды затворения с добавкой повысился почти в два раза. Использование для затворения бетонной смеси неактивированной воды с 10-процентной от массы цемента добавкой ПВА привело к почти полной потере подвижности через час после затворения, в то время как затворение бетона активированной водой с 0,05-процентной от массы цемента добавкой ПВА, обусловило сохранение подвижности смеси на 90%. Таким образом, применение механомагнитной активации привело к возможности снижения количества ПВА в 200 раз при полном сохранении функциональности данной добавки.

Механическая обработка в РПА дисперсий приводит к повышению активности веществ, составляющих твёрдую фазу, прежде всего, за счет уменьшения размеров частиц. Размер частиц модифицирующей добавки в воде затворения играет важную роль в процессах гидратации цемента, особенно на начальных этапах, определяя кинетику химических реакций.

Анализ размера частиц гидрозолей минеральных веществ осуществляли методом динамического рассеяния света (Dynamic Light Scattering) с использованием анализатора Zetasizer Nano ZS фирмы «Malvern Instruments Ltd.» (Англия). В качестве источника излучения в приборе используется He-Ne-лазер с длиной волны к = 632,8 нм, мощностью 4 mW. В качестве приёмника используется лавинный фотоумножитель с квантовой эффективностью у > 50% при к = 633 нм.

На данном оборудовании для исследуемого объекта (дисперсии или коллоида) возможно получение информации в виде распределения по размеру частиц (r, нм) трёх показателей:

- относительного уровня интенсивности рассеяния света (I, %);

- относительного объёма (объёмной доли) фракций на-ночастиц (V, %);

- относительного числа частиц (N, %).

Для каждого исследуемого объекта определение величины контролируемых показателей проводили в пяти повторениях,

Рис. 1. Темпы набора прочности образцами мелкозернистого бетона при сжатии (слева) и пределы прочности при изгибе (справа): 1 - на водопроводной воде; 2 - на неактивированной воде, содержащей ПВА в количестве 10% от массы вяжущего; 3 - на активированной воде, содержащей ПВА в количестве 0,05% от массы вяжущего

Таблица 1. Свойства бетонных смесей на активированной и неактивированной воде с добавкой ПВА

Количество добавки, % массы цемента Режим активации Подвижность, % Сохранение подвижности, %

Частота вращения ротора, об/мин Продолжительность активации, сек.

10 - - 13,4 5

0,05 3300 120 13,8 90

- - - 7,8 35

Таблица 2. Зависимость характеристик мелкозернистых бетонов, полученных из равноподвижных смесей,

от режимных параметров активации

Количество добавки, % от массы цемента Режим активации Расход воды, кг/м3 В/Ц Средняя плотность, кг/м3 Водопоглощение, %

частота вращения ротора, об/мин продолжительность активации, сек.

- - - 180,6 0,42 2310 5,2

10 - - 150,5 0,35 2334 4,4

0,05 3300 120 146,2 0,34 2335 4,5

Рис. 3. Зависимости распределения по размеру частиц в растворах ПВА с концентрацией 2,14 г/л

Рис. 2. Зависимость показателей относительной интенсивности светорассеяния

) ОЭМ _ _<*Ш 11 ||Г| ЦЗД_ awl in

что обеспечивало статистическую достоверность полученных данных.

Изменение состояния исследуемых коллоидных систем контролировалось сразу после проведения механоакустиче-ской обработки, а также по мере выдержки механоактивиро-ванных растворов (от 1 до 7 дней) для котроля необратимости изменений или возможного протекания релаксационных процессов. Проведение механомагнитной обработки водных дисперсий поливинилацетата приводит к появлению фракций 500 нм, которые могут быть отнесены к наноразмерным (рис. 2).

Вместе с тем в активированной системе отсутствует фракция микрометрового диапазона. Поскольку данный факт нельзя объяснить исключительно дискретизирующим характером механомагнитного воздействия, было осуществлено дополнительное исследование методом лазерной диф-рактоскопии на анализаторе размера частиц «Analysette 22 Compact». Измерения проведены для двух концентраций ПВА: 2,14 и 107,14 г/л, что соответствует 0,05% и 3% ПВА от массы цемента. Исследовать растворы с высокой кон-центрацией на приборе Zetasizer Nano не удалось в связи с невозможностью продавливания жидкости через шприцевую фильтрационную насадку. Результаты анализа распределения частиц в микрометрометровом диапазоне их измерения представлены в графическом виде на рисунке 3.

Согласно представленным на рисунке 3 зависимостям, механомагнитная обработка водных систем, содержащих ПВА, приводит к расщеплению исходной фракции на две. Так, в растворе, содержащем 2,14 г/л исходного вещества, присутствует только фракция 1...50 нм (см. рис. 3, а), а после активации выделяется фракция 150.240 нм (см. рис. 3, б). В растворе, содержащем 107,14 г/л ПВА, в результате активации имеет место более чёткое разделение частиц диапазона 0,5.400 нм на фракции 3.5 и 125.200 нм, чем было до ММА. Скорее всего, появление новой фракции связано с возможной полимеризацией ПВА в условиях обработки в РПА. Вместе с тем, в результате ММА происходит смещение максимума фракции 1.50 нм влево с 30 нм без активации Рис. 5. Дифрактограммыобразцов цементного камня: 2-на до 5 нм в активированной системе. Таким образом, ММА при-неактивированномрастворе ПВА №2 (10% массы цемента); водит как к диспергир°ванию полимер^ так и к частичной 3 - на ММА растворе ПВА №3 (0,05% массы цемента) полимеризации молекул.

Рис. 4. Дифрактограмма пробы цементного камня контрольного образца

С целью изучения механизма действия ММА жидкости затворения на структуру бетона были применены рентгено-фазовый анализ (РФА) проб цементного камня [17], приготовленного на активированных и неактивированных растворах ПВА, взятых в различных количествах. Общий фазовый анализ выполнен на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 с использованием Сик-а излучения (длина волны I = 1,5417737 А). Запись дифракционной картины на диаграммную ленту производилась в диапазоне углов от 0 до 80°. Дифрактограммы изучаемых образцов представлены на рисунках 4 и 5.

По данным качественного РФА, на дифрактограммах изучаемых образцов присутствуют отражения, характерные для одних и тех же фаз: портландит, кальцит, кварц, гидросиликаты кальция, эттрингит, моносульфоалюминат кальция (ГСАК-1) и других гидроалюминатов кальция. Следовательно, при твердении цементного теста, затворённого как механо-магнитоактивированным, так и неактивированным раствором ПВА, не образуется принципиально новых фаз. Однако интенсивности рефлексов имеют ряд особенностей.

Так, рефлексы ёк = (4,93; 2,63; 1,93; 1,804; 1,673), обусловленные присутствием в пробах гидрооксида кальция, имели большую интенсивность у контрольного образца № 1, чем у образцов с добавкой. Гидроксид кальция в пробе № 3 (0,05% ПВА от массы вяжущего и ММА в рациональном режиме) присутствует в виде более мелких и однородных по размеру кристаллов, о чём свидетельствует, во-первых, повышение интенсивности рефлексов 2,63 при одновременном снижении интенсивности пиков 4,93, и, во-вторых, меньшая потеря массы в интервале температур от 500 до 570 °С образцом № 2 [18]. Пик 4,93 возникает при облучении кристаллов портландита больших размеров, чем кристаллов, дающих на дифрактограммах пик 2,62 А [19]. Это изменение соотношения интенсивностей пиков может быть связано с блокирующим действием добавки, при котором часть ионов кальция остаётся в растворе и не вступает в дальнейшее взаимодействие с другими веществами. Следовательно, можно сделать вывод об образовании более мелких кристаллов портландита, кольматирующих поры цементного камня бетона на ММА дисперсии ПВА [20], в то время как в образце на неактивированном растворе образуются как крупные, так и очень мелкие кристаллы Са(ОН)2. Увеличение дозы добавки в образце № 2 на не активированном растворе, неравномерно распределенной в объёме твердеющей смеси, приводит к неравномерному распределению размеров кристаллов Са(ОН)2.

К числу хорошо закристаллизованных структурных компонент бетона принадлежит кальцит (СаС03). Линии кальцита ёп = (3,86; 3,041; 2,283; 1,927 А) на дифрактограмме образца № 3 на ММА растворе ПВА несколько выше его рефлексов ёп = (3,036; 2,281; 1,925 А) на дифрактограмме пробы № 2, что также указывает на лучшую степень кристаллизации при применении механомагнитной жидкофазной активации. Большее количество кальцита, образовавшегося в камне, затворённом на ММА воде с добавкой, придаёт цементной матрице большую

прочность. Во время обработки воды затворения с добавкой в РПА происходит одновременное измельчение пузырьков растворенного газа, в состав которого входил и углекислый газ С02. В результате в объёме жидкости затворения образуется множество нанопузырьков, которые и выступают в роли равномерно распределённых наномодификаторов, дополнительно связывающих ионы кальция в кальцит.

Рефлексы кварца ёп = (4,26; 3,349; 2,458; 2,283; 2,239; 2,13; 1,98; 1,82; 1,672; 1,543; 1,376; 1,373; 1,257 А) имеют несколько большую интенсивность у пробы № 3 на механомагнитоак-тивированной дисперсии ПВА.

Другими составляющими, обуславливающими прирост прочности цементного камня, являются гидросиликаты кальция (ГСК) CSH(I) и CSH(II). К фазе С^-Н могут быть отнесены рефлексы, не накладывающиеся на пики кварца ёп = (3,58; 3,30; 3,248; 2,89; 2,785; 2,702; 2,61; 2,37; 2,33; 2,189; 2,0686; 1,769; 1,538; 1,454; 1,229 А) у пробы № 3 на ММА воде с добавкой и ёп = (3,303; 3,246; 3,036; 2,70; 2,611; 1,769; 1,659; 1,453; 1,228 А) на дифрактограмме пробы № 2 на не активированном растворе ПВА, взятом в количестве 10 % от массы цемента. Меньшее количество пиков, а также меньшая их интенсивность на дифрактограмме пробы № 2 свидетельствует об образовании меньшего количества гидросиликатов кальция в цементном камне данного состава. Кроме того, на дифрактограмме пробы № 2 отсутствует пик 2,785, относимый обычно к ГСК тоберморитовой группы [21; 22]. Тоберморит состава С586И является низкоосновным гидросиликатом и очень ценен в аспекте придания прочности цементному камню.

На дифрактограммах обоих образцов зарегистрированы гидроалюминаты кальция по наличию отражений = (3,326; 2,70; 2,45; 1,2883; 1,20 А). Наиболее важной алюмосодер-жащей фазой является AFt - эттрингит, кристаллы которого, имеющие удлинённую игольчатую форму, хорошо заполняют пространство между кристаллами портландита, кальцита, ГСК, связывая их в единый конгломерат. Эттрингит и моносульфоалюминат в пробе № 3 представлены большим количеством рефлексов по сравнению с пробой № 2. К эттрингиту могут быть отнесены пики ёп=(3,86; 3,584; 2,068; 1,968 А), а к ГСАК-1 - пики ёп = (2,89; 1,659 А). Сравнивая количество и интенсивность пиков на дифрактограммах образцов, можно заключить, что в цементном камне на ММА воде с ПВА (0,05 % от массы цемента) - пробе № 3 - содержится большее количество закристаллизованного эттрингита, чем в цементном камне состава № 2 (10% от массы цемента ПВА). Следовательно, введение в состав цементного камня активированного по-ливинилацетата в количестве 0,05% от массы цемента способствует образованию бездефектной монолитной структуры. Согласно данным рентгенофазового анализа, в цементном камне, приготовленном на ММА дисперсиях ПВА, быстрее и полнее проходила гидратация цементных зёрен по сравнению с цементным камнем на неактивированных дисперсиях.

В цементном камне, приготовленном на ММА воде затворения с добавкой ПВА, образуется большее количество хорошо

закристаллизованных твёрдых составляющих, часть которых, имея небольшие размеры, откладывается в крупных порах цементного геля, значительно уплотняя структуру цементной матрицы и делая её более однородной. Следовательно, улучшение физико-механических характеристик бетона на ММА водных дисперсиях поливинилацетата может быть объяснено образованием более плотной и однородной структуры цементной матрицы, а также повышением степени гидратации цемента при затворении цементного теста активированными дисперсиями.

Таким образом, применение механомагнитной активации водной дисперсии органической модифицирующей добавки - поливинилацета - к бетону способствует повышению эффективности данной добавки, позволяет получать мелкозернистый бетон, не уступающий по прочности бетону, содержащему количество добавки, принятое в отрасли. Полученные бетонные смеси отличаются повышенной подвижностью, а бетоны - повышенной прочностью и однородностью структуры.

Литература

1. Баженов, Ю.М. Пути развития строительного материаловедения: новые бетоны / Ю.М. Баженов // Технологии бетонов. - 2012. - № 3-4. - С. 39-43.

2. Изотов, В.С. Влияние добавок - ускорителей твердения на свойства тяжёлого бетона /В.С. Изотов, Р.А. Ибрагимов // Строительные материалы. - 2010. - № 3. - С.35-37.

3. Батраков, В.Г. Модификаторы бетона: новые возможности и перспективы / В.Г. Батраков // Строительные материалы. - 2006. - № 10. - С. 4-7.

4. Kitamura M. Rapid hardening of cement by addition of a mechanically activated Al(OH)3-Ca(OH)2 mixture / M. Kitamura, M. Kamitani, M. Senna // J. Amer. Ceram. Soc. - 2000. - V. 83. - № 3. - P. 923-927.

5. Влияние минеральных микронаполнителей на свойства строительных материалов / Г.И. Бердов, В.Н. Зырянова, Л.В. Ильина и др. // Строительные материалы. - 2012. - № 9. - С. 79-83.

6. Кузьмина, В.П. Механоактивация материалов для строительства. Цемент / В.П. Кузьмина // Строительные материалы.

- 2007. - № 3. - С. 74-75.

7. Ломаченко,Д.В. Диспергация цементного клинкера при помоле с новой органической добавкой / Д.В. Ломаченко, Н.П. Кудеярова, В.А. Ломаченко// Строительные материалы.

- 2009. - № 7. - С. 62-63.

8. Траутваин,А.И. Повышение реакционной способности наполнителей в результате помола / А.И. Траутваин, В.В. Ядыкина, А.М. Гридчин // Строительные материалы. - 2010.

- № 12. - С. 82-85.

9. Касаткина, В.И. Влияние механомагнитной активации водных систем на свойства бетона / В.И. Касаткина, С.В. Федосов, М.В. Акулова // Строительные материалы. - 2007.

- № 11. - С. 58-59.

10. Федосов, С.В. Определение технологических параметров механо-магнитной активации водных систем с пластифи-

цирующей добавкой / С.В. Федосов, М.В. Акулова, Т.Е. Слизнева и др. // Строительные материалы. - 2010 - № 3. - С. 49-51.

11. Ерофеев, В.Т. Композиционные строительные материалы на активированной воде затворения / В.Т. Ерофеев, Е.А. Митина, А.А. Матвиевский и др. // Строительные материалы.

- 2007. - № 11. - С. 56-57.

12. Кинетический анализ процессов структурообразо-вания в активированной системе «цемент-вода» / Н.П. Гор-ленко, Е.Б. Чернов, Ю.С. Саркисов, Н.Г. Давыдова// Вестник ТГАСУ/ - 2010. - № 2. - С.147-153.

13. Юдаев, В.Ф. Гидромеханические процессы в роторных аппаратах с модуляцией проходного сечения потока обрабатываемой среды / В.Ф. Юдаев //Теор. основы хим. технол.

- 1994. - Т. 28/ - № 6. - С. 581-590.

14. Промтов, М.А. Пульсационные аппараты роторного типа: теория и практика / М.А. Промтов. - М.: Машиностро-ение-1, 2001. - 260 с.

15. Исследование влияния механоактивации водного раствора жидкого стекла на свойства цементных композитов / С.В. Федосов, М.В. Акулова, Т.Е. Слизнева, Ю.С. Ахмадулина, В.А. Па-дохин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова - 2012. - № 1. - С. 22-26

16. Safronov V.N. Undersuchung des Einflusses einer magnetischen Behandlung auf die Eigenschaften keramischer Materialien / V.N. Safronov, S.N. Sokolova // Keramishe Zeitschrift. - 2005. - № 1. - S. 10-13.

17. Handbook of Thermal Analysis of Construction Materials / Ramadiandran V.S., Ralph M. Paroli, James J. Beaudoin, and Ana H. Delgado. - Noyes Publications William Andrew Publishing, 2002.- 692 p.

18. Механомагнитная активация водных растворов химических добавок как способ модифицирования мелкозернистого бетона / С.В. Федосов, М.В. Акулова, Т.Е. Слизнева, А.М. Краснов // Изв. вузов. Серия: Химия и химическая технология. - 2014.-Т. 57. - № 3.-С.111-115.

19. Васильев, Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ / Е.К. Васильев, М.М. Нахмансон. - Новосибирск: Наука, 1986. - 200 c.

20. Баженов, Ю.М. Использование наносистем в строительном материаловедении / Ю.М. Баженов // Вестник МГСУ. Спецвыпуск. - 2009. - № 3. - С. 10-13.

21. Химия цемента / Под ред. Х.Ф.У. Тейлора. - М.: Строй-издат, 1969. - 502 с.

22. Бутт, Ю.М. Твердение вяжущих при повышенных температурах / Ю.М. Бутт, Л.Н. Рашкович. - М.: Стройиздат, 1965. - 221 c.

Literatura

1. Bazhenov Yu.M. Puti razvitiya stroitel'nogo materialovedeniya: novye betony / Yu.M. Bazhenov // Tehnologii betonov. - 2012. - № 3-4. - S. 39-43.

2. Izotov V.S. Vliyanie dobavok - uskoritelej tverdeniya na svojstva tyazhelogo betona /V.S. Izotov, R.A. Ibragimov // Stroitel'nye materialy. - 2010. - № 3. - S.35-37.

3. Batrakov V.G. Modifikatory betona: novye vozmozhnosti i perspektivy / V.G. Batrakov // Stroitel'nye materialy. - 2006.

- №10. - S. 4-7.

5. Vliyanie mineral'nyh mikronapolnitelej na svojstva stroitel'nyh materialov / G.I. Berdov, V.N. Zyryanova, L.V. Il'ina i dr. // Stroitel'nye materialy. - 2012. - № 9. - S. 79-83.

6. Kuz'mina V.P. Mehanoaktivatsiya materialov dlya stroitel'stva. Tsement / V.P. Kuz'mina // Stroitel'nye materialy.

- 2007. - №3. - S. 74-75.

7. Lomachenko D.V. Dispergatsiya tsementnogo klinkera pri pomole s novoj organicheskoj dobavkoj /D.V. Lomachenko, N.P. Kudeyarova, V.A. Lomachenko// Stroitel'nye materialy. - 2009.

- №7. - S. 62-63.

8. Trautvain A.I. Povyshenie reaktsionnoj sposobnosti napolnitelej v rezul'tate pomola / A.I. Trautvain, V.V. Yadykina, A.M. Gridchin // Stroitel'nye materialy. - 2010. - №12. - S. 82-85.

9. Kasatkina V.I. Vliyanie mehanomagnitnoj aktivatsii vodnyh sictem na svojstva betona / V.I. Kasatkina, S.V. Fedosov, M.V. Akulova // Stroitel'nye materialy. - 2007. - №11. - S. 58-59.

10. Fedosov S.V. Opredelenie tehnologicheskih parametrov mehanomagnitnoj aktivatsii vodnyh sistem s plastifitsiruyushhej dobavkoj / S.V. Fedosov, M.V. Akulova, T.E. Slizneva i dr. // Stroitel'nye materialy. - 2010 - №3. - S. 49-51.

11. Erofeev V.T. Kompozitsionnye stroitel'nye materialy na aktivirovannoj vode zatvoreniya / V.T. Erofeev, E.A. Mitina, A.A. Matvievskij i dr. // Stroitel'nye materialy. - 2007. - №11. - S. 56-57.

12. Kineticheskij analiz protsessov strukturoobrazovaniya v aktivirovannoj sisteme «tsement-voda» / N.P. Gorlenko, E.B.

Chernov, Yu.S. Sarkisov, N.G. Davydova// Vestnik TGASU/ - 2010.

- №2. - S.147-153.

13. Yudaev V.F. Gidromehanicheskie protsessy v rotornyh apparatah s modulyatsiej prohodnogo secheniya potoka obrabatyvaemoj sredy / V.F. Yudaev // Teor. osnovy him. tehnol.

- 1994. - T. 28. - № 6. - S. 581-590.

14. Promtov M.A. Pul'satsionnye apparaty rotornogo tipa: teoriya i praktika / M.A. Promtov. - M.: Mashinostroenie-1, 2001. - 260 s.

15. Issledovanie vliyaniya mehanoaktivatsii vodnogo rastvora zhidkogo stekla na svojstva tsementnyh kompozitov / S.V. Fedosov, M.V. Akulova, T.E. Slizneva, Yu.S. Ahmadulina, V.A. Padohin // Vestnik BGTU im. V.G. SHuhova - 2012. - №1.

- S. 22-26

18. Mehanomagnitnaya aktivatsiya vodnyh rastvorov himicheskih dobavok kak sposob modifitsirovaniya melkozernistogo betona / S.V. Fedosov, M.V. Akulova, T.E. Slizneva, A.M. Krasnov // Izv. vuzov. Seriya: Himiya i himi-cheskaya tehnologiya. - 2014.-T.57. - № 3.-S.111-115.

19. Vasil'evE.K. Kachestvennyj rentgenofazovyj analiz / E.K. Vasil'ev, M.M. Nahmanson. - Novosibirsk: Nauka, 1986. - 200 c.

20. Bazhenov Yu.M. Ispol'zovanie nanosistem v stroitel'nom materialovedenii / Yu.M. Bazhenov // Vestnik MGSU. Spetsvypusk. - 2009. - № 3. - S. 10-13.

21. Himiya tsementa / Pod red. H.F.U. Tejlora. - M.: Strojizdat, 1969. - 502 s.

22. Butt Yu.M. Tverdenie vyazhushhih pri povyshennyh temperaturah / Yu.M. Butt, L.N. Rashkovich. - M.: Strojizdat, 1965. - 221 c.